252 ACADEMIE DES SCIENCES. 



précis où le diagramme indique la limite élastique par un changement plus 

 ou moins important de direction, la surface de Téprouvette se dépolir 

 dans certaines parties suivant des lignes discontinues. 



» Il est évident que la limite élastique (par définition) n'a été dépas- 

 sée que dans les régions déformées, c'est-à-dire localement; le diagramme 

 n'a donc donné que la limite élastique de l'éprouvette avec ses imperfec- 

 tions, dans les conditions également imparfaites de l'essai, et nullement 

 la limite élastique vraie du métal. La surface interne déformée et écrouie, 

 résultat des irrégularités initiales, les perpétue jusqu'à la fin de l'essai et se 

 traduit par une suite de déformations locales et généralement obliques. 



» Aucune indication ne précise, sur le diagramme, le passage à la limite 

 élastique réelle du métal considéré, et, dans certains cas, une éprouvette 

 soumise à un effort croissant ne présente pas, au passage à la limite élas- 

 tique du métal, la déformation caractéristique, car lorsque l'effort corres- 

 pondant à cette limite est atteint, dans certaines régions de l'éprouvette, 

 le métal est au-dessus et, dans d'autres, est au-dessous de cette limite élas- 

 tique. 



» Partant de là, pour déterminer exactement la limite élastique il faut 

 commencer par tasser l'inégalité provenant du défaut d'ajustage de l'éprou- 

 vette, en localisant dans une partie de section plus faible que le reste de 

 l'éprouvette les premières déformations, jusqu'à ce que l'effort soit uni- 

 formément réparti. 



» J'ai obtenu ce résultat en employant, pour la compression, des éprou- 

 vettes en forme de tronc de cône ou de pyramide tronquée et, pour la 

 traction, des éprouvettes en forme de tronc de cône terminé par un 

 cylindre à la plus faible section du cône. La déformation initiale irrégu- 

 lière est alors localisée dans la partie la plus faible de l'éprouvette et se 

 propage ensuite sur la surface, qu'elle dépolit en nappe continue. 



)) L'examen au microscope du bord de cette nappe dépolie permet de 

 constater qu'il existe pour les métaux deux types de déformations à la limite 

 élastique, et cette distinction se retrouve, qu'il s'agisse de traction ou de 

 compression. 



» Preiyiier type. — La déformation s'effectue brusquement sous un effort donné, le 

 dépoli est franchement limité par une ligne bien déterminée et la limite élastique est 

 une et se mesure exactement par un nombre. C'est le type de l'acier, dont le dia- 

 gramme présente un palier. 



» Second type. — La déformation s'effectue graduellement sous un effort donné, le 

 dépoli n'est pas franchement limité par une ligne, et la limite élastique ne peut être 



